1294

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州） 2016 年 8 月

プレキャスト部材のコンクリート強度に影響する要因の実験的検討
その 5 補正値 T により調合策定できる範囲の検討
正会員〃〃
プレキャスト部材
管理用供試体加熱養生
水セメント比〇石川伸介 *1*2
大野吉昭 *3
河村光昭 *1*4

正会員〃〃

中根 博 *1*5
鹿毛忠継 *6
桝田佳寛 *7

部材同一養生

1.はじめに
建築工事標準仕様書・同解説 プレキャスト鉄筋コンク200mm、300mm の PC 部材の温度±10℃の範囲であった。

リート工事 JASS102013 年版においては、設計基準強度

部材厚 1000mm の PC 部材においては、水セメント比が低が 36N/mm 以下でプレキャスト部材同一養生（以下、部くなるに従い、水和発熱により部材中心部の温度は高く

2

部材同一養生供試体の履歴最高温度は、概ね部材厚材同一養生）した供試体の圧縮強度がプレキャスト部材なる。A 工場では部材厚 1000mm の端部ではかなり低い

コンクリートの圧縮強度と同程度とみなせる場合、同一温度を示しており、高さのある部材では、部材全体が均養生で調合設計、強度管理を行うこととしている１）。

一に加熱養生されていないと考えられる。

本報告では、3 シーズンにわたって行った実験の結果より、加熱養生を行った際の、保証材齢における PC 部材のB 工場では端部ではほぼ部材同一養生供試体と同様の最高温度を示した。

強度と部材同一養生供試体強度の関係について検討を行

なお、今回の実験では、A 工場標準期 A55 のみ、部材い、部材同一養生で管理する際に必要な補正値等につい同一養生の温度が低めになっているが、これはシートのて検討を行った。

かけ方など養生にやや問題があったためと考えられる。

2.模擬供試体および各種供試体の履歴最高温度
部材同一養生供試体及び模擬部材の履歴最高温度を図 13.に示す。なお、部材同一養生供試体は、模擬部材の脇で生供試体とコア供試体による PC 部材強度の関係を示す。

養生を行った供試体とし、模擬部材の脱型と同時に脱型

PC 部材強度は、内側と外側のコア供試体強度の平均値とし、その後は気乾養生とした気乾養生供試体と、材齢日し、部材同一養生供試体の養生位置は、部材付近とした。

部材同一養生と部材強度の関係
図 2～図 5 に各工場の材齢 28 日における、部材同一養まで封かん養生を継続した封かん養生供試体を用いた。

100

最高温度（℃）

9080

部材同一養生 気乾 部材付近

70

部材同一養生 封かん 部材付近

60

模擬部材 200mm 中央

50
模擬部材 200mm 端部

4030

模擬部材 300mm 中央

20

模擬部材 300mm 端部

10

模擬部材 1000mm 中央

0B55

B42標準期

B30A55A42標準期

B工場

A30A55

A42
冬期

A30A55

A42A30夏期

模擬部材 1000mm 端部
雰囲気温度

A工場

図1

部材同一養生供試体と PC 部材の最高温度

Experimental Study on Strength and Quality Control Method of Precast Concrete Members.

Part5. The range that can use correction

factor T
ISHIKAWA Shinsuke, OHNO Yoshiaki, KAWAMURA Mitsuaki, NAKANE Hiroshi, KAGE Tadatsugu and MASUDA Yoshihiro― 587 ―

ンとも、部材同一養生強度に対する PC 部材強度の比率は、部材厚が大きいものほど大きくなっている。この加熱養生方法では、薄いものほど加熱養生の影響が大きいためと考えられる。また、水セメント比が変わっても部材同一養生強度に対する PC 部材強度の比率は、概ね同じであ

模擬供試体強度（N/mm2）

定盤の下から加熱を行う A 工場においては、各シーズ
部材同一養生強度
白抜きは気乾養生
黒塗りは封かん養生

8060+10％‐10％40

部材厚さ（mm）

20った。部材同一養生強度には（その４）で示したように、2002003003001000
100000

気乾養生と封緘養生で差があったが、気乾養生を行った

20406080

部材同一養生強度（N/mm2）

部材同一養生強度に対する PC 部材強度の比率は、概ね
図290％以上であった。

部材同一養生強度と PC 部材強度
（A 工場

一方、シート内に蒸気を供給する B 工場では、部材厚標準期）

圧縮強度が PC 部材の圧縮強度より大きくなる傾向にあった。初期に高温を履歴することにより強度が低下すると考えられることから２）、部材厚が大きいほど、また水セメント比が小さくなるほど水和熱が蓄積され模擬部材内部の最高温度が高くなったことが原因と考えられる。部材

模擬供試体強度（N/mm2）が大きいほど、水セメント比が低いほど部材同一養生の部材同一養生強度
部材同一養生強度
白抜きは気乾養生
白抜きは気乾養生
黒塗りは封かん養生
黒塗りは封かん養生

8060+10％‐10％40

部材厚さ（mm）

20厚 1000mm を除き、部材同一養生強度に対する PC 部材強2002003003001000
10000度の比率は、概ね 90％以上であった。

020406080

部材同一養生強度（N/mm2）

このことから、JASS10 における強度補正値⊿T を、設
図3

計基準強度の 10％とすれば、両工場において、部材厚部材同一養生強度と PC 部材強度
（B 工場300mm までのプレキャスト部材において、部材同一養生標準期）

まとめ
1）加熱養生方法により傾向は異なるものの、部材厚300mm までであれば、PC 部材の圧縮強度は、部材同一養生供試体の圧縮強度の概ね 90％以上であった。
2）このことから、JASS10 における強度補正値⊿T を、設模擬供試体強度（N/mm2）で管理することができると考えられる。
部材同一養生強度
白抜きは気乾養生
黒塗りは封かん養生

80‐10％
40

部材厚さ（mm）

202002000

計基準強度の 10％とすれば、部材厚 300mm までのプ020

レキャスト部材において、部材同一養生で管理するこ（A 工場
模擬供試体強度（N/mm2）

供試体も、気乾養生を行うと安全側で管理できる。

部材同一養生強度
白抜きは気乾養生
黒塗りは封かん養生

8060冬期）‐10％40

部材厚さ（mm）

2020020001) (社)日本建築学会：建築工事標準仕様書 JASS10 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事，20132) 杉山・桝田ほか：大断面プレキャストコンクリート部材の強度特性，日本建築学会技術報告集,第 14 号，19-24，2001 年 12 月

80

+10％0

参考文献

6010001000

図 4 部材同一養生強度と PC 部材強度3）定盤加熱の場合、乾燥が進みやすいため部材同一養生*1 プレハブ建築協会 *2 安藤ハザマ*3 ベターリビング *4 エスシー・プレコン*5 大木建設 *6 国土技術政策総合研究所*7 日本大学

40300
300

部材同一養生強度（N/mm2）とができる。

本実験は、（一社）プレハブ建築協会において、PC 部
材品質認定制度の改正にあたり基礎資料を得るため行ったものである。
実験にあたっては、大成ユーレック川越工場、川田建設那須工場の関係者各位に多大なるご協力をいただいたこと感謝します。

+10％6020403003006010001000
80

部材同一養生強度（N/mm2）

図5部材同一養生強度と PC 部材強度
（A 工場夏期）*1 Japan Prefabricated Construction Suppliers and Manufacturers Association*2 HAZAMA ANDO CORPORATION *3 Center for Better Living*4 SC-precon *5 OHKI Corporation*6 National Institute for Land and Infrastructure Management *7 Nihon University― 588 ―